주석 ( Sn ) 은 원래 비저항 이 12 . 8 x 10 - 8 Ω · m 로 Ni 원소 ( 7 . 5 x 10 - 8 Ω · m ) 의 약 1 . 7 배 정도 로 비교 적 크 다 . 우선 이 들 합금 의 경도 는 Fe - Sn 2 원계 상태도 에서 추정 하 면 Fe - rich 측 으로부터 α - Fe , γ - Fe , Fe 5 Sn 3 , Fe 3 Sn 2 , FeSn , FeSn 2 ) 및 Cu - Sn 2 원계 의 Cu - rich 측 으로부터 ( Cu ) , β , δ , γ , ζ , ε , η 등 다수 의 다양 한 고용체 및 금속 간 화합물 이 존재 하 므로 경도 상승효과 가 예상 되 었 으며 , 실제로 Cu 의 함유량 및 Sn 의 첨가량 에 따라 경도 값 의 변화 가 큰 것 으로 나타났 다 . 예 를 들 면 , Cu 함량 이 20 . 0 % 이 며 Sn 첨가량 이 질량비 로 0 . 1 % 및 0 . 3 % 일 때 합금 의 경도 ( Hv ) 는 265 . 8 에서 295 . 7 로 약 10 % 정도 증가 하 지만 , 반면 에 Cu 함량 이 30 . 0 % 이 며 Sn 첨가량 이 질량비 로 0 . 1 % 및 0 . 3 % 의 합금 의 경도 ( Hv ) 는 230 . 2 및 227 . 0 로 감소 한다 . 이상 과 같이 , 합금 중 Cu 함량 이 30 . 0 % 이상 인 경우 Sn 의 첨가량 을 1 . 0 % 이하 로 첨가 하 면 전기 저항 의 감소 효과 증대 하 지만 자속 밀도 감소 하 므로 첨가량 은 3 . 0 % 이하 로 제한 하 는 것 이 바람직 하 다 . 특히 Sn 은 Fe - Cu 2 원계 합금 용해 시 고온 에서 액상 용해도 차이 에 영향 을 주 는 원소 로 알려져 있 으므로 적정 량 첨가 시 합금 잉곳 의 균질 한 조직 을 얻 을 수 있 다 .